1.Kabarcık: Şiddetli gaz boşalması nedeniyle sinterlenmiş parçaların yüzeyinde kabarcıkların oluşması olgusu.Blister olarak da adlandırılan kaplama kusurudur.Solvent bazlı boya kaplama filminin zayıf geçirgenliği ve su direnci nedeniyle, dış mekan yaşlanma sürecinde, yağmur veya ıslak ortamın etkisi nedeniyle, kaplama filminin altına su sızar ve buharlaşmadan sonra, geçirimsiz ve suyla yumuşatılmış kaplama filmi şişer ve kabarcıklar oluşturur.Yüzey nem içeriği yüksektir, ortam nemi yüksektir, sıcaklık çok yüksektir, macun zayıf bir şekilde kapatılmıştır ve katmanlar arasındaki aralık yeterli değildir.
2.İğne deliği: Kaplama filmi kuruduktan sonra, boya filtresinin yüzeyi deri gözenekleri gibi iğne deliği oluşturacaktır.Bu kusura iğne deliği denir.Püskürtme yapısı sırasında solvent ve hava hızla buharlaşacak ve ıslak kaplama filminden kaçarak küçük bir delik oluşturacaktır.Şu anda, ıslak film, iğne şeklinde bir delik bırakarak küçük deliği düzleyemeyen yeterli akışkanlığa sahip değildir.Boya veya solventte bir miktar su olduğunda, iğne deliklerinin oluşması daha olasıdır.Seyreltici, su ve diğer muhtelif maddelerin karışmasını önleyecek şekilde kesin olarak seçilmelidir ve aynı zamanda, iğne deliklerinin görünümünü azaltmak veya önlemek için inşaat viskozitesi kontrol edilmelidir.Ama su bazlı boyanın iğne deliği sorunu ise formül sorunu olacaktır.
Seyreltici çok az eklenmiş, boya filtresinin viskozitesi çok büyük, kaplama çok kalın, katlar arası aralık yeterli değil, boya seyreltikten sonraki statik süre yeterli değil ve seyreltici çok yavaş uçuyor.
3.Peletleme: Püskürtme filtre ekranının yapım ortamı temiz değil, iş parçası yağ, su ve toz içeriyor, kaplamaya karışan yabancı maddeler filtrelenmiyor, boyama aletleri ve kapları temiz değil, boya tamamen karışmamış, ve filtreleme süresi ve bekleme süresi yeterli değildir.
4. Büzülme deliği: sprey filtre süzgecine çukur da denir.Kaplama filmi üzerindeki küçük yuvarlak çukurların kusurunu ifade eder.Kaplama uygulandıktan sonra, ıslak film tesviye işlemi sırasında büzülür ve kuruduktan sonra farklı boyut ve dağılımlara sahip bir dizi büzülme deliği bırakır.Bunun nedeni, ıslak filmin üst ve alt kısımları arasındaki yüzey gerilimi farkı ve yetersiz tesviyedir.Uygun tesviye yardımcıları veya düşük yüzey gerilimli çözücüler eklenerek çözülebilir.
Alt tabaka kirli, iş parçası yağ, su ve toz vb. içeriyor. Alt tabaka çok düzgün, taşlama yeterli değil, yapı sıcaklığı çok düşük veya nem çok yüksek.
5.Underbite: Filtre süzgecine ikinci kat boya püskürtülürken, yeni uygulanan boya daha önce alt tabakadan kurumuş filmi ısırır.Bu olduğunda, kaplama genişleyecek, kayacak, büzülecek, kırışacak, şişecek ve hatta yapışmasını kaybedecek ve düşecektir.Astar ve son kat uyumlu değil;Son kat boyanın solvent çözünürlüğü çok güçlüdür;Astar tamamen kurumazsa, "alt kesime" neden olur.
Astar ve son kat boya uyumlu değil, katlar arası aralık yeterli değil, alt kat kuru değil, seyreltici çok güçlü ve kaplama bir seferde çok kalın.
Gönderim zamanı: 11 Ocak 2023